Serie Generale n. 73 del 27-3-1991
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 4 marzo 1991
Recepimento della direttiva della Commissione delle Comunita' economiche europee del 6 febbraio 1987 (n. 87/184/CEE) concernente metodi di analisi quantitative di alcune mischie binarie di fibre tessili. (GU Serie Generale n.73 del 27-03-1991)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, sulla disciplina delle
denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili;
Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 669, di modificazione ed
integrazione della legge 26 novembre 1973, n. 883;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.
72/276/CEE del 17 luglio 1972 relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi
quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.
81/75/CEE del 17 febbraio 1981 che integra l'allegato II, della
suddetta direttiva n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972;
Vista la direttiva della Commissione delle Comunità europee n.
87/184/CEE del 6 febbraio 1987 che modifica ed integra l'allegato II
della citata direttiva n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972;
Visto l'art. 8 della legge 4 ottobre 1986, n. 669, che modifica ed
integra l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1974;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 27 maggio 1981;
Decreta:
Art. 1.
1. I metodi particolari di analisi quantitativa di alcune mischie
binarie di fibre tessili n. 2 e n. 8, descritti nell'allegato II al
decreto ministeriale 31 gennaio 1974, sono modificati conformemente
all'allegato I del presente decreto.
2. Il metodo particolare n. 12 è soppresso.
3. È aggiunto il metodo particolare n. 16 descritto nell'allegato
II al presente decreto.

Art. 2.
1. Il presente decreto, unitamente agli allegati I e II, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 1991
Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO I
Modifiche dell'allegato II, parte 2. - Metodi particolari
del D.M. 31.1.1974
Metodo N. 2
Il testo è sostituito dal seguente:
METODO N. 2
DETERMINATE FIBRE PROTEICHE E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'ipoclorito)
I. CAMPO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose,
alle mischie binarie di:
1. determinate fibre proteiche quali: lana (1), peli animali (2 e 3),
seta (4), fibra proteica (21) con
2. cotone(5), cupro (19), modal (20), viscosa (23), acrilica (24),
clorofibre (25), poliammidica o nylon (28), poliestere (29),
polipropilenica (31), elastan (38).
Se sono presenti fibre proteiche, il metodo permette di determinare
qualità globale ma non le singole percentuali.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia si sciolgono le fibre
proteiche con una soluzione di ipoclorito. il residuo è raccolto,
lavato, seccato e pesato; la sua massa - eventualmente corretta viene
espressa in percentuali della massa secca della mischia. La
percentuale delle fibre secche si ottiene per differenza.
Per preparare la soluzione di ipoclorito si può usare l'ipoclorito
di sodio.
L'ipoclorito di litio è consigliabile se il numero di analisi è
ridotto, oppure se le analisi vengono eseguite a intervalli di tempo
alquanto lunghi. Ciò è dovuto al fatto che l'ipoclorito di litio
solido, a differenza dell'ipoclorito di sodio, contiene un tenore di
ipoclorito di sodio, contiene un tenore di ipoclorito quasi costante
nel tempo. Se questo tenore di ipoclorito è noto, non occorre
controllarlo per via iodometrica prima di ogni analisi, anzi si può
lavorare con una quantità costante di ipoclorito di litio.
3. APPARECCHIATURE E RELATIVE (oltre a quelli descritti nelle
considerazioni generali)
3.1. Apparecchiature
(i) Beuta di 250 ml con tappo di vetro
(ii) Termostato regolabile a 20 (+ o - 2) C
3.2. Reattivi
(i) Reattivo all'ipoclorito
a) Soluzione di ipoclorito di litio
È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (+
o - 2 ) g/l di cloro attivo (+ o - 1 M), alla quale è stato aggiunto
dell'idrato di sodio sciolto in precedenza in modo da avere una
soluzione a 5 (+ o - 0,5) g/l.
A tale scopo si sciolgono 100 g di ipoclorito di litio contenente il
35 % di cloro attivo (oppure 115 g con il 30 % di cloro attivo) in
circa l di acqua distillata. Si aggiungono 5 g di idrato di sodio
sciolto in circa 200 ml di acqua distillata e si aggiunge ancora
acqua distillata fino a 1 l.
Non è necessario controllare per via iodometrica la soluzione
preparata di recente.
b) Soluzione di ipoclorito di sodio
È costituita da una soluzione preparata di recente contenente 35 (+
o - 2) g/l di cloro attivo (+ o - 1 M) alla quale è stato aggiunto
idrato di sodio, sciolto in precedenza, in ragione di 5 (+ o - 0,6)
g/l. Prima di ogni analisi il contenuto di cloro attivo della
soluzione deve essere controllato per via iodometrica.
(ii) Acido acetico diluito
Portare 5 ml di acido acetico glaciale a 1 l con acqua.
4. PROCEDIMENTO DI ANALISI
Seguire le istruzioni riportate nelle considerazioni generali e
procedere come segue: aggiungere alla provetta di circa 1 g posta
nella beuta di 250 ml, circa 100 ml della soluzione di ipoclorito
(ipoclorito di sodio o di litio); agitare energicamente per bagnare
bene la provetta.
In seguito la beuta è sistemata in un termostato per 40 minuti ad
una temperatura di 20 C e agitata di continuo o ad intervalli
ravvicinati. Poichè il processo di soluzione della lana è
esotermico, il calore prodotto dalla reazione deve essere distribuito
ed eliminato onde evitare notevoli errori per incipientedissoluzione
delle fibre insolubili.
Dopo 40 minuti, filtrare il contenuto della beuta attraverso un
crogiolo filtrante tarato e trasferire nel crogiolo le fibre
eventualmente rimaste nella beauta lavandole con un pò di reattivo
all'ipoclorito. Vuotare il crogiolo filtrante mediante aspirazione e
lavare successivamente il residuo con acqua, con acido diluito e
infine con acqua.
Non applicare il vuoto prima che il liquido di lavaggio sia scolato
per gravità.
Vuotare infine il crogiolo mediante aspirazione, seccare il crofiolo
con il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali.
Il valore di "d" è 1,00. Per il cotone, la viscosa e il modal è
1,01 e per il cotone greggio è di 1,03.
6. PRECISIONE DEL METODO
Su mischia omogenea di materie tessili i limiti di fiducia dei
risultati ottenuti con tale metodo non superano + o- 1, per un
livello di affidabilità del 95 %.
Metodo N. 8
Il testo è modificato come segue:
Punto 4. PROCEDIMENTO D'ANALISI, 5 , 6 e 7 comma, leggere:
- Trasferire le fibre residue nel crogiolo lavando il matraccio con
dimetilformammide. Applicare il vuoto per eliminare l'eccesso di
liquido. Lavare il residuo con circa 1 l di acqua calda a 70 - 80 ,
riempiendo ogni volta il crogiolo con acqua. Dopo ogni aggiunta di
acqua applicare brevemnete il vuoto, ma soltanto dopo che l'acqua è
drenata spontaneamente. Se il liquido di lavaggio drena troppo
lentamente attraverso il crogiolo si può applicare un leggero vuoto
Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.
Punto 5. CALCOLO DI ESPRESSIONE DEI RISULTATI, leggere:
- Calcolare i risultati nel modo descritto nelle "Considerazioni
generali". Il valore di "d" è di 1.00 ad eccezione di:
Lana: 1,01
Cotone: 1,01
Cupro: 1,01
Modal: 1,01
Poliestere: 1,01 .

ALLEGATO II
METODO N. 16
CLOROFIBRA, DETERMINATI TIPI DI MODACRILICA DETERMINATI TIPI
DI ELASTAN, ACETATO, TRIACETATO E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento al cicloesanone)
1. CAMPO D'APPLICAZIONE
Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non
fibrose, alle mischie binarie di:
1. acetato (17), triacetato (22), clorofibra (25), determinate
modacriliche (27), determinati elastana(37) con
2. lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (19)
modal (20), viscosa (23), poliammidica o nylon (28), acrilica (24),
vetro tessile (38).
Se si constata la presenza di una fibra modacrilica o di elastana
occorre procedure ad una prova preliminare per accertare se la fibra
è completamente solubile nel reattivo.
Per l'analisi delle mischie contenenti colorofibre si possono
applicare anche i metodi n. 9 o n. 15.
2. PRINCIPIO
Partendo da una massa secca nota della mischia, le fibre di acetato,
di triacetato, leclorofibre, determinate modacriliche, determinati
elastan, vendono sciolti con cicloesanone a temperatura vicina a
quella di ebollizione. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e
pesato; la sua massa, eventualmente corretta, viene espressa in
percentuale della massa secca della mischia.
Le percentuali secche di clorofibra, modacrilica, elastan, acetato,
triacetato si ottengono per differenza.
3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle
considerazioni generali)
3.1. Apparecchiatura
(i) Apparecchio per estrazione a caldo che permette di operare
secondo il procedimento di cui al punto 4 (vedere schizzo che è una
variante dell'apparecchio descritto in Melliand Textilberichte 56
(1975), (643-645);
(ii) Crogiolo filtrante per contenere la provetta;
(iii) Setto poroso, di porosità 1;
(iv) Refrigerante a ricadere che si adatta al pallone di
distillazione.
(v) Apparecchio di riscaldamento.
3.2. Reattivi
(i) cicloesanone, punto di ebollizione 156 C;
(ii) alcool etilico, diluito al 50% in volume.
Nota: Il cicloesanone è infiammabile e tossico; durante l'uso è
necessarioprendere misure di protezione adeguate.
4. PROCEDIMENTO D'ANALISI
Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e
procedere come segue:
Versare nel pallone di distillazione 100 ml di cicloesanone per
grammo di materiale, inserire il contenitore di estrazione, nel quale
sono stati previamente inseriti il crogiolo filtrante contenente la
provetta ed il setto poroso tenuto leggermente inclinato. Inserire il
refrigerante a ricadere. Riscaldare all'elaborazione e continuare per
60 minuti ad una velocità minima di 12 cicli per ora. Dopo
estrazione e raffreddamento si rimuove il contenitore di estrazione,
si estrae il crogiolo filtrante e si toglie il setto poroso. Lavare
per 3-4 volte il contenuto del crogiolo filtrante con alcool etilico
al 50% riscaldato a circa 60 C e quindi con 1 l di acqua a 60 C.
Durante i lavaggi e tra i lavaggi non applicare il vuoto ma lasciar
drenare il solvente per gravità ed alla fine applicare il vuoto.
Seccare il crogiolo con il residuo, raffreddare e pesare.
5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Calcolare i risultati nel modo descritto nelle "Considerazioni
generali". Il valore di "d" è 1,00 ad eccezione di:
Seta 1,01
Acrilica: 0,98.
6. PRECISIONE NEI RISULTATI
Su mischia omogenea di materioe tessili i limiti di fiducia dei
risultati ottenuti con tale metodo non superano + - 1 perun livello
di confidenza del 95%.

----&gt; Vedere Immagine a Pag. 9 della G.U. &lt;----